l45o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



3° Ces mêmes élhers subslilués, soumis en solution alcoolique à l'action 

 du sel de Crismer, fournissent des oxinies que la potasse saponifie suivant 

 l'équation 



R R R R 



Cqi--C-C-COOC^H»-i-KHO — CH^C - C- COOK + C^H^OH 

 Il il 



NOH NOH 



Le sel alcalin obtenu, traité par un acide, donne naissance à un acide 

 oxime qui, aussitôt formé, perd une molécule d'eau et se transforme en 

 plién ylalcoylisoxazolone. 



PHYSIQUE. — Coefjïcienl du tei'rne quadratique dans la formule de dilatation 

 des aciers au nickel. Note de M. Ch.-Ed. Guillaume. 



Mes premières recherches sur les aciers au nickel avaient mis en évidence 

 non seulement l'allure singulière des dilatabilités moyennes de ces alliages, 

 mais encore l'existence de coefficients quadratiques (coefficients de cour- 

 bure) variant entre une valeur négative, signalée pour la première fois, et 

 une valeur positive très supérieure à celle qu'on rencontre dans les autres 

 métaux ou alliages. 



Or la petitesse absolue du terme quadratique, jointe au fait que les 

 mesures précises ne peuvent cire effectuées que dans un intervalle restreint 

 de températures, rend très difficile l'évaluation de ce terme avec une préci- 

 sion relative élevée. On s'en rend compte en remarquant que, entre o° et 

 4o", limites ordinaires des bonnes mesures de dilatation, une erreur de i^ 

 sur le point relatif à 20° peut faire passer de sa valeur positive normale à 

 une valeur négative à peu près égale le terme quadratique de la dilatation 

 du platine. Il n'était donc possible d'établir avec un haut degré de sécurité 

 la courbe du coefficient j3 en fonction de la teneur en nickel que par des 

 expériences nombreuses et précises; j'ai utilisé dans ce but seulement mes 

 meilleures séries de mesures, relatives à 84 alliages. 



Le diagramme ci-contre reproduit les valeurs du coefficient P au voisinage 

 de 20". Partant, pour les aciers l'éversibles des plus faibles teneurs, d'une 

 valeur peu éloignée de la normale (droite FN), il monte rapidement, passe, 

 entre 28 et 29 pour looNi, par unmaximum très élevé et assez brusque, puis 

 s abaisse, traverse une région de valeurs négatives, et se relève enfin pour 

 se raccorder à la \alour relative au nickel. 



